DU FER, 
499 
que les canons de fusil ne doivent pas être faits, comme on pourrait l’ima- 
gine, avec du fer qui aurait acquis toute sa perfection, mais seulement 
avec du fer qui puisse encore en acquérir par le feu qu’il doit subir pour 
prendre la forme d’un canon de fusil. 
Mais revenons au fer qui vient d’être forgé, et qu’on veut préparer pour 
d’autres usages encore plus communs : si on le destine à être fendu dans 
sa longueur pour en faire des clous et autres menus ouvrages, il faut que 
les bandes n’aient que de cinq à huit lignes d’épaisseur sur vingt-cinq à 
trente de largeur j on met ces bandes de fer dans un fourneau de réver- 
bère qu’on chauffe au feu de bois, et lorsqu’elles ont acquis un rouge vif 
travers, qiii deviennent des grains d’nne espèce d’autant plus mauvaise que le fer a été chauffé 
blanc plus souvent, et par conséquent plus desséché ; j’ai fait quelques expériences qui confir- 
ment bien cette opinion. Ayant fait tirer plusieurs lames à canon du carré provenu de la loupe 
à raffinerie et les ayant cassées à froid, je les trouvai toutes de nerf et de la plus belle 
couleur; je fis faire un morceau de barre à la suite du même lopin, duquel je fis faire des 
lames à canon, qui, cassées à froid, se trouvèrent mi-parties de nerf et de grains: ayant fait 
tirer une barre du reste du carré, je la pliai à un bout et la corroyai, et en ayant fait faire des 
macquettes et ensuite des lames, elles ne présentèrent plus que des grains à leur fracture et 
d’une qualité médiocre... 
Étant aux forges de Mouzon, je fis faire une macqnette et une lame au bout d’une barre de 
fer, presque toutes d’un bon grain avec très-peu de nerf; l'extrémité de la lame cassée à froid 
a paru mêlée de beaucoup de nerf, et le canon qui en a été fabriqué a plié comme de la 
baleine; on ne l’a cassé qu’à l’aide du oiselet et avec lapins grande difficulté : la fracture était 
toute de nerf. 
Ayant vu un canon qui cassa comme du verre, en le frappant sur une enclume, et qui mon- 
trait en totalité de très-gros et vilains grains , sans aucune partie de nerf , on m’a présenté la 
barre avec laquelle la macquette et la lame qui avaient produit ce canon avaient été faites, 
laquelle était entièrement de très-beau nerf; on a tiré une macquette au bout de cette barre, 
sans la plier et corroyer, laquelle s’est trouvée de nerf avec un peu de grain ; ayant plié et 
corroyé le reste de cette barre dont on fit une macquette , elle a montré moins de nerf et plus 
de grains que celle qui n’avait pas été corroyée : suivons cette opération ; la barre était toute 
de nerf, la macquette, tirée au bout sans la doubler, avait déjà un peu de grains; celle tirée 
de la même barre pliée et corroyée, avait encore plus de grains, et enfin un canon, provenant 
de cette barre pliée et corroyée, était tout de grains larges et brillants comme le mauvais fer, et 
elle a cassé comme du verre. Néanmoins je ne prétends pas conclure de ce que je viens d’avan- 
cer, qu’on doive préférer pour la fabrication des canons de fusil le fer aigre et cassant, je 
suis bien loin de le penser; mais je crois pouvoir assurer, d’après un usage journalier et con- 
stant, que le fer le plus propre à cette fabrication, est celui qui présente, en le cassant à froid, 
le tiers ou la moitié de nerf, et les deux autres tiers ou la moitié de grains d’une bonne espèce, 
petits, sans ressembler à ceux de l’acier, et blancs en tirant sur le gris ; la partie nerveuse se 
détruit ou s’altère aux difi'érents feux successifs que le fer essuie sur chaque point, et la partie 
de grains devient nerveuse en s’étendant sous le marteau, et remplace l’autre. 
Les axes de fer, qui supportent nos meules de grès, pesant sept à huit milliers, étant faits de 
différentes mises rapportées et soudées les unes après les autres, on a grand soin de mélanger, 
pour les fabriquer, des fers de grains et de nerf; si on n’employait que celui de nerf, il n’y a 
point d’axe qui ne cassât. 
Le canon de fusil qui résulte du fer, ainsi mi-partie de grains et de nerf, est excellent et résis- 
tera à de très-vives épreuves... Si on a des ouvrages à faire avec du fer préparé en échantillon, 
de manière que quelques chaudes douces suffisent pour fabriquer la pièce, le fer de nerf doit 
être préféré à tous les autres, parce qu’on ne risque pas de l’altérer par des chaudes vives et 
répétées, qui sont nécessaires pour souder. (Suite de la note communiquée par M. de Monlbeil- 
lard, lieutenant-colonel d’artillerie. J 
